Telluride und somit für die Hauptträger des Edelgehaltes der Gänge 

 zu halten. In der Tat ergaben viele solche Erzpartien einen bedeutenden 

 Goldgehalt, der besonders nach gründlichem Durchglühen des sie beher- 

 bergenden Quarzes durch die massenhaft aus der Schmelze hervorleuch- 

 tenden Goldkügelchen auffäüig wird. Andere solche Proben zeigten jedoch 

 nur unbedeutende Spuren von Gold oder erwiesen sich sogar gänzlich taub. 



Die Verhältnisse sind also beiweitem nicht einfach und erfordern 

 eine detaillierte Prüfung. Wenn auch dieselbe trotz des bedeutenden 

 Aufwandes an Zeit und Arbeit immer noch zu keinem allgemein befriedi- 

 genden Resultate geführt hat, so wurde nichtsdestoweniger durch die 

 hier niedergelegten Ergebnisse imserer Untersuchungen der erste Schritt 

 zur Kenntnis der Natur imserer Lagerstätten getan. Erst wenn die Ge- 

 winnung imd Verarbeitung der Kasejovicer Golderze in einem größeren 

 Maßstab in Angriff genommen werden wird, kann man hinreichendes 

 Material ^-on besser individualisierten Erzmineralien erhoffen, welches die 

 definiti^•e Beantwortung dieser Fragen erlauben dürfte. 



Das durch Glühen oder Behandeln mit Salpetersäure aus rohen, 

 graue Erzpartien enthaltenden' Gangquarzen zu bekommende Gold besagt 

 natürlich noch nichts darüber, in welcher Form das Edelmetall auf unseren 

 Gängen vorkommt; die erste Frage ist die, ob hier nicht gediegenes, den 

 Erzen mechanisch beigemengtes imd mit denselben \'erwachsenes Gold 

 vorliegt, in welchem Falle die ersteren auch sämtlich goldfrei sein könnten. 

 Die mikroskopische Untersuchung von etwa zweihundert Dünnschliffen aus 

 allen Stellen der vorhandenen Schurfschächte ergab in der Tat für nicht 

 wenige Fälle die Anwesenheit von gediegenem Gold, welches mit verschie- 

 denen Erzmineralien verwächst und mit ihnen gemeinsamer Entstehung 

 ist, in anderen Fällen sich aus ihnen sekundär gebildet haben mag; indem 

 wir betreffs der weiteren Einzelheiten der mikroskopischen Untersuchungen 

 auf andere Stellen dieser Arbeit verweisen, betonen wir jetzt nur die Tat- 

 sache des Vorkommens von mikroskopischem gediegenem Gold im Ge- 

 menge mit den sulfidischen (und Tellur-) Erzen, so daß der bloße qualita- 

 tive Nachweis \xm Gold noch nicht für deren mineralogische Bestimmung 

 maßgebend sein kann. 



Von den spärlichen makroskopisch individualisierten Proben ab- 

 gesehen, waren wir also genötigt, das Untersuchungsmaterial aus dem 

 Ouarze auszusondern. Eine mechanische Aufbereitung war wegen der 

 innigen Verwachsung der Erze mit dem Quarz untunüch, da bei dem 

 Zerkleinern jene natürlich vollständig zerrieben würden. Wir haben also 

 die Flußsäure zum Entfernen des Quarzes benutzt ; mehrere Kilogramme 

 von erzführendem Quarz wurden auf einem Schraubstock zerkleinert und 

 in einer Platinschale mit FH behandelt ; der Quarz wurde bald zucker- 

 körnig und mürbe und zerfiel zu einem Sand, aus welchem die Erze aus- 

 gelesen wurden. Die Erzmineralien wurden durch die Flußsäure bei kürzerer 

 Einwirkung nicht merklich angegriffen, erst nach mehreren Tagen wird 



